115 
Bulletin  physico -mathématique 
116 
um  einen  grossen  beweglichen  Krahn  gestellt  , mit  welchem 
die  Bronze-Stücke  an  kupfernen  Kelten  aufgehoben  und  nach 
Belieben  durch  zwei  Mann  in  eine  der  Kisten  oder  auf  den 
gegenüberslehenden  Waschtisch  gebracht  wurden. 
Als  Batterien  wurden  die  von  mir  bekanntgemachten  Coaks- 
Eisen -Batterien  angewandt.  Neben  jeder  der  grossen  Kisten 
befanden  sich  acht  Paar  derselben,  welche  bloß  jeden  Montag 
geladen,  und  die  Woche  hindurch  nur  aufgefrischt  wurden, 
d.  h.  man  befeuchtete  den  Goaks  mit  Salpetersäure.  Um  den, 
bei  dem  beständigen  Gebrauch  so  vieler  solcher  Batterien, 
unvermeidlichen  Geruch  von  salpetrichter  Säure  zu  verhin- 
dern, wurden  zu  4 Paar  in  bretterne  Kistchen  gestellt,  welche 
mit  doppeltem  Deckel  versehen  waren.  Auf  dem  innern  durch- 
löcherten Deckel  stand  eine  Schaale  mit  Aetzkaliauflösung. 
Die  Goldauflösungen  wurden  nach  meiner  frühem  Angabe 
zu  8 bis  10  Gr.  per  1 Liter  regulirl.  Das  nöthige  Cyankalium 
wurde  täglich  pudweis  in  der  Anstalt  selbst  bereitet.  Ebenso 
geschah  es,  dass  oft  20  — 30  Pf.  Gold  an  einem  Tage  aufge- 
löst und  in  concretrirte  Cyanauflösung  verwandelt  wurden: 
natürlich  wenn  der  Bedarf  eben  stark  war.  Auf  diese  Weise 
kamen  im  Verlaufe  von  drei  Jahren  über  13  Pud  oder  280 
Kilog.  in  Verbrauch. 
Der  Vergoldungsprozess  selbst  war  natürlicherweise  der 
gewöhnliche,  nur  die  Munipulationen  und  die  Quantitäten  wa- 
ren grossartiger.  Ein  Bronzestück  wurde  an  seine  kupfernen 
Ketten  befestigt  und  nach  gehöriger  Reinigung  vermittelst  des 
Krahns  in  die  Kiste  eingelassen,  wo  es  so  lange  vergoldet 
wurde,  bis  die  ganze  Oberfläche  matt  war.  Dann  wurde  es 
herausgehoben,  in  eine  mit  reinem  Wasser  angefüllte  Kiste 
getaucht,  auf  den  Waschtisch  gebracht  und  dort  mit  Kratz- 
bürsten abgekratzt.  Dieselbe  Operation  wiederholte  man  mit 
jedem  Stücke  dreimal,  so  dass  erst  nach  dem  dritten  Mattwer- 
den die  Vergoldung  als  vollendet  angesehen  wurde.  Zweimal 
täglich  wurden  aus  den  Kisten  Proben  genommen,  um  genau 
den.  Verbrauch  des  Goldes  zu  erfahren  und  nöthigenfalls  ein- 
zelne Stücke  aufs  Neue  zu  vergolden.  Dies  geschah  jedoch 
nur  Anfangs,  wo  wan  unsicherer  war,  und  deshalb  ängstlicher 
zu  Werke  ging.  Sobald  die  Kisten  nicht  in  Arbeit  waren  (z.  B. 
Nachts) , wurden  sie  sorgfältig  mit  auf  Rahmen  gespann- 
tem Wachstuche  bedeckt,  um  die  darin  befindliche  Flüssig- 
keif  vor  Staub  zu  schützen.  So  wurden  alle  408  Stücke  ver- 
goldet, und  es  gelang  auf  diese  Weise,  eine  Oberfläche  von 
ungefähr  1300  Quadrat-Meter  oder  2,560  Quadrat- Arschin 
gieichmässig  und  gleichfarbig  zu  vergolden:  gewiss  ein  glück- 
liches Resultat!  — Nicht  unberührt  darf  ich  zwei  Punkte  las- 
sen, die  als  Belege  für  die  Zweckmässigkeit  der  galvanischen 
Vergoldung  dienen  können;  erstens  ist  von  den  Arbeitern, 
w elche  durchschnittlich  immer  bei  dieser  Vergoldung  beschäf- 
tigt sind,  keiner  während  der  Arbeit  erkrankt,  nicht  einmal 
während  der  im  vorigen  Jahre  herrschenden  Epidemie;  und 
zw  eitens  ist  der  reine  Verlust  an  Gold  bei  einem  so  bedeuten- 
den Verbrauche  kaum  auf  4 Pfund  gestiegen.  Bei  der  Vergol- 
dung so  grosser  Flächen  durch  Feuer  und  bei  der  Handha- 
bung so  grosser  und  unbequemer  Massen  wären  sicherlich 
viele  Arbeiter  erkrankt  oder  gestorben  und  der  Verlust  an 
Golde  wäre  ausserdem  unverhältnissmässig  grösser  gewesen. 
An  Beobachtungen  und  Bemerkungen  fehlte  es  im  Laufe 
dieser  Zeit  nicht.  So  z.  B.  wiederholte  sich  eine  Erscheinung, 
w'elche  bei  dem  galvanischen  Kupferniederschlag  beobachtet  j 
wurde,  auch  bei  der  letzten  grossen  Vergoldung.  Nämlich 
ohngefähr  in  der  Hälfte  der  Arbeit  riss  bei  einem  nicht  bedeu- 
tenden Gewichte  die  eine  der  kupfernen  Ketten.  Bei  einem 
Versuche,  der  mit  den  übrigen  Ketten  angestellt  wurde,  ergab 
es  sich,  dass  sie  diese  Belastung  alle  nicht  mehr  aushalten 
konnten. 
Das  Kupfer  war  spröde,  krystallinisch  und  ganz  verändert 
in  seiner  Struktur.  Diese  Erscheinung  lässt  sich  dadurch  er- 
klären, dass  die  Ketten  dem  beständigen  Durchgänge  des  gal- 
vanischen Stromes  ausgesetzt  wraren.  Bei  dem  Bilden  des  gal- 
vanischen Kupfers  fiel  es  oft  auf,  dass  das  erhaltene  Metall 
so  spröde  war,  und  erst  die  Erfahrung  lehrte,  dass  die  Ano- 
den nach  längerm  Gebrauche  ebenfalls  spröde  geworden  wa- 
ren und  ihre  Eigenschaft  dem  gebildeten  Kupfer  mittheilten. 
Auch  hier  war  die  beständige  Einwirkung  des  galvanischen 
Stromes  die  Ursache.  Es  entsteht  dadurch  nämlich,  w ie  einige 
Gelehrte  bemerkt  haben,  eine  Art  fortwährenden  Zitterns,  wel- 
ches ja  auch  z.  B.  das  Eisen  bei  seiner  Anwendung  zu  Wa- 
genachsen, Kettenbrücken  u.  s.  w.  nach  einiger  Zeit  so  ver- 
ändert, dass  dasselbe  zuletzt  unter  einem  weit  kleinern  Ge- 
wichte zusammenbricht,  als  es  früher  hat  tragen  können.  So 
geht  es  auch  mit  dem  Kupfer;  die  fortwährenden  galvanischen 
Schläge  bringen  auch  dieses  Metall  in  einen  Zustand,  welcher 
weit  hinter  seinen  ursprünglichen  Leistungen  zurückbleibt. 
Die  zweiten  kupfernen  Ketten  hielten  bis  zum  Ende  der  gros- 
sen Vergoldung  aus,  waren  aber  hei  angestellten  Nachfor- 
schungen alle  spröder  geworden. 
Auch  in  den  Auflösungen  zeigten  sich  nicht  minder  interes- 
sante Erscheinungen.  Einige  Zeit,  nachdem  die  Goldauflösun- 
gen in  beständigem  Gebrauche  gewesen  und  nachdem  sie  öfters 
schon,  theils  durch  blosses  Zuschütten  sehr  conce.ntrirter  Auf- 
lösung, theils  durch  Zuschütten  von  Cyangoldkrystallen  ver- 
bessert worden  waren,  erschöpften  sie  sich  so,  dass  sie  zu  ei- 
ner schönfarbigen  Vergoldung  nicht  mehr  tauglich  waren.  Sie 
wurden  deshalb  nur  noch  zur  ersten  Operation  gebraucht, 
vergoldeten  zwar  gieichmässig,  aber  die  Farbe  der  Vergol-  t 
dung  war  rüthlich  und  fleckig.  Die  darauffolgenden  zwei  Ver- 
goldungen mit  frischen  Auflösungen  gaben  die  nöthige  Farbe 
wieder.  — Es  ist  zu  bemerken,  dass  hier  in  grossem  Maass- 
slabe,  wo  man  5000  Liter  behandelte,  die  Resultate  genau 
dieselben  waren,  welche  ich  früher  im  Kleinen  und  als  Ver-  j 
such  erhielt,  und  bekannt  machte. 
Doch  bald  zeigte  sich  durch  die  Probe,  dass  der  Goldgehalt 
nicht  mehr  der  erforderliche  war,  und  die  Vergoldung  gelang 
wirklich  nicht  mehr.  Es  musste  daher  an  das  Ausziehen  des 
Goldes  gedacht  werden.  Die  ganze  Masse  abzudampfen  und 
einzuschmelzen  wurde  für  nicht  zweckmässig  erachtet,  we- 
nigstens nicht  für  alle  Auflösungen.  Ich  liess  daher  versuchen, 
die  Nacht  durch,  alle  Batterien  mit  einander  zu  verbinden,  alle 
